11 



Schlacken , In welchen man in Schlesien das Titan gefunden hat, 

 krystalllsirt vor. 



Das Bleioxyd k.inn man auf nassem und trockenem Wege in 

 bestimmbaren Krystalien erliaitcn, und zwar in derselben Form. 

 Bei verschiedenen melallurgischen Processen, bei welchen absicht- 

 lich oder zufällig gröfsere Massen von geschmolzenem Bleioxyd 

 langsam erkalten, krystallislrt es in grofsen Rhomben- Octac- 

 dern, welche nach einer Richtung, die der Oberlläche der ßlätt- 

 chen, welche Form die schnell erkaltete Glätte gewöhnlich an- 

 nimmt, entspricht, leicht spaltbar sind. Auf nassem Wege ist das 

 Bleioxyd von Vogel, Houtou und Payen dargestellt worden; 

 erkennbare Krystalle erhält man, wenn man, wie Houtou angicbt, 

 Bleioxyd in einer verdünnten Kaliflüssigkeit auilüst und sie Kohlen- 

 säure anziehen läfst, oder nach Payen essigsaures Bleioxyd mit 

 Ammoniak in Überschufs versetzt; die Krystalle sind nicht Octae- 

 der, wie Houtou es angegeben hat, sondern Rhomben- Octaeder 

 mit denselben Winkeln, wie die des durch Schmelzen erhaltenen 

 krystallisirten Bleioxyds. Löst man In einer kochenden concentrlr- 

 ten Kaliflüssigkeit so viel Bleioxyd auf, als sie aufzulösen vermag, 

 so sondert sich das Bleioxyd beim Erkalten derselben In Blättchen 

 aus, welche ganz wie die durch Schmelzen erhaltene gelbe Glatte 

 aussehen; nimmt man nicht zu viel Bleioxyd, so beginnt die Aus- 

 scheidung erst, wenn die Flüssigkeit schon die gewöhnliche Tem- 

 peratur angenommen hat. Über den gelblichen Blältchen bemerkt 

 man oft rothe, welche sich, ohne Rückstand zu lassen und ohne 

 Aufbrausen in verdünnter Essigsäure und Kohlensäure auflösen, 

 also keine Mennige sind; ähnliche Beobachtungen sind von Vogel 

 gemacht worden. Erhitzt man die rothen Blättchen, so werden sie 

 beim Erkalten gelb; erhitzt man das gelbe Oxyd, so zeigt es beim 

 Erhitzen eine eben so rothe Farbe, wie die rothen Blättchen, beim 

 Erkalten nimmt es seine frühere gelbe Farbe wieder an. Hieraus folgt, 

 dafs die Lage der Atome, welche bei einer erhöhten Temperatur 

 die Ursache der rothen Farbe des Bleioxyds ist, auch bei einer nie- 

 drigeren Temperatur hervorgebracht werden kann und bei der ge- 

 wöhnlichen sich beibehält; und zugleich erklärt sich daraus, wes- 

 wegen die käufliche Glätte häufig roth aussieht, wenn sie auch 

 keine Spur von Kupferoxydul oder Mennige enthält. 



